Jenis Artikel: originial research

## Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji sebagai Inhibitor dalam Menurunkan Laju Korosi Pada Logam Besi
Miftahul Husnah 1 , Masthura Masthura 1 , Niswatun Nadra Lubis 1
1 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi,Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Corresponding e-mail : nadralubis22@gmail.com

## KATA  KUNCI:
Logam Besi, Inhibitor Organik,
Laju Korosi, dan
Larutan NaCl 3,5%
Diserahkan:  18 Desember 2022
Diterima: 31 Desember 2022
Diterbitkan: 31 Januari 2023 Terbitan daring: 31 Januari 2023

## 1. Pendahuluan
Besarnya  kebutuhan  berbahan  dasar  logam  seperti  transportasi,  kontruksi  hingga  alat  penyangga  maka  akan bersinergis  pula  bahaya  korosinya.  Dampak  korosi  yang  ditimbulkan  yaitu  adanya  kerugian  teknis  dan depresiasi,  menurunkan  efisiensi,  kontaminasi  air,  cedera  dalam  kecelakaan.  Indonesia  yang  terletak  pada daerah  iklim  tropis,  curah  hujan  yang  tinggi,  dengan  kelembapan  udara  yang  tinggi  sehingga   memper mudah proses  terjadinya  korosi.  (Mega,  2013).  Korosi  merupakan  reaksi  logam  dengan  zat-zat  lain  seperti  udara  dan

## Jurnal Phi
ABSTRAK. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan variasi  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  dan  medium  korosi  larutan  NaCl terhadap laju korosi pada logam besi. Penelitian ini menggunakan ekstrak daun jambu  biji  sebagai  inhibitor  organik  dalam  menurunkan  laju  korosi  dengan menggunakan  medium  korosi  ialah  larutan  NaCl  3,5%  Variasi  konsentrasi inhibitor  ekstrak  daun jambu  biji  yang  digunakan  sebesar 0%,  10%,  dan 20% dengan  variasi  waktu  perendaman  3  hari,  6  hari  dan  9  hari.  Pengujian  dan karakterisasi yang dilakukan meliputi analisis tanin, laju korosi dengan metode kehilangan  massa,  densitas,  uji  kekerasan  dan  uji  morfologi  menggunakan optical  microscope  (OM).  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  laju  korosi menurun  dengan  penambahan  konsentrasi  inhibitor  20%  selama  waktu perendaman  9  hari  sebesar  4.83  mpy.  Nilai  efisiensi  sebesar  82,77  %  pada konsentrasi inhibitor 20% selama waktu perendaman 9 hari.
air  sehingga  menimbulkan  senyawa  baru  yang  dimaksud  ialah  zat  padat  berwarna  coklat  kemerahan   yang bersifat  rapuh  dan  berpori.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi   korosi  antara  lain;  kelembaban  udara, kandungan  oksigen  di  udara,  keberadaan  air,  dan  keberadaan  g aram.  Korosi  tidak  dapat  dicegah  namun   dapat diperlambat  laju  korosinya,  dan  terdapat  cara  yang  dilakukan  untuk  menge ndalikan  laju  korosi  yaitu  melapisi logam  dengan  menggunakan  inhibitor  (Gyani  Ubaydillah,  2019).
Pengendalian  korosi  dapat  dilakukan
dengan  berbagai  cara  seperti  :  proteksi  katodik,  pelapisa n, penggunaa n  inhibitor,  dan  pemilihan  material  (Gapsari,  2017).  Inhibitor  korosi  merupakan  suatu  senyawa  yang jika  ditambahkan  kedalam  suatu  lingkungan  dapat  mengendalikan  laju  korosi  yang  terjadi  pada  lingkungan tersebut  terhada p  suatu  logam.  Inhibitor  mempunyai  dua  jenis  zat  yaitu  organik  dan  anorganik.  (Anwar,  2019)
Inhibitor  anorga nik  memiliki  beberap a  kandunga n  senyawa  seperti  nitrit,  kromat  silikat  fosfat,  urea, fenilalanin,  dan  amina  yang  merupakan  bahan-bahan  berbahaya  karena  bersifat  toksik  pada  lingkung an  dan harganya  mahal,  sedangkan  inhibitor  organik  mempunyai  bebera pa  kandung an senyawa  seperti  tanin, alkaloid,  pigment,  saponin,  karbohidrat  dan  asam  amino.  Kandungan  Senyawa    yang  dapat  mengurangi  laju korosi  pada  Inhibitor  organik  ialah  tanin  (Rozanna  Sri  Irianty,  2013).
Tanin  berupa  senyawa  organik  yang  tidak  beracun,  ramah  lingkungan,  dan  larut  dalam  air.  Tanin terdapat  dalam  daun,  buah,  kulit  dan  kayu  tanaman.  Aplikasi  tanin  pada  Indutri  seperti  pembuatan  tinta, antioksidan,   aditif  makanan,obat-obatan  dan  Inhibitor  korosi  (Nnaji,  2013).    Beberapa  penelitian  tentang tanaman  yang  memiliki  kandungan  tanin  yaitu  daun  the  sebesar  8-18  %  (Afithroni  Lubis  Habibie,  2014),  kulit buah  manggis  sebesar  16,8  %  (Lusiana  Br  Turnip,  2015),  daun  pepaya  sebesar  5-6  %  (Widjastuti,  2009),  daun Jambu  biji  12-18%  (Gyani  Ubaydillah,  2019),  dan  lain  sebagainya.  Tanin  yang  terkadung  dalam  daun,  buah,  dan lain-lainya  memiliki  kemampuan  untuk  membentuk  senyawa  kompleks  dengan  ion  Fe  karena  memiliki   unsur yang  berfungsi  sebagai  pendonor  elektron  terhadap  logam.  Senyawa  tanin  membentuk  lapisan  tipis  dan menghalangi  korosif  sehingga  dapat  menurunkan  laju  korosi  pada  permukaan  logam.  Bertambahnya konsentrasi  inhibitor    dan  lamanya  waktu  perendaman  maka  laju  korosi  akan  terus  menurun  dan  semakin banyak  massa  logam  yang  hilang.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun  jambu biji  dan  variasi  waktu  perendaman  terhadap  laju  korosi  pada  logam  besi  berbentuk  plat  dalam  medium korosif  larutan  NaCl  3,5  %  dan  mengetahui  nilai  efisiensi  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  pada  logam  besi .

## 2. Pembahasan
Pengujian  laju  korosi  pada  penelitian  ini  menggun akan  metode  kehilangan  massa  yang  dapat menunjukkan  penurunan  laju  korosi  dari  logam  besi  terhadap  variasi  konsentrasi  inhibitor  0%,  10%  dan  20% dalam  medium  Larutan  NaCl  3,5%.  dengan  dilakukan  perendam an  selama  3  hari,  6  hari  dan  9  hari.
Tabel  1. Hasil  Pengujian  Laju  Korosi  Logam  Besi
Wa ktu Perenda ma n Konsentra si Inhibitor La ju Korosi (mpy) 3 ha ri 0% 10% 20% 48,10 35,43 23,72 6 ha ri 0% 10% 20% 29,30 16,34 8,88 9 ha ri 0% 10% 20% 28,06 10,13 4,83
dari  Tabel  1.  diperoleh  grafik  dari  hasil  pengujian  laju  korosi  logam  besi  dengan  variasi  Konsentrasi  Inhibitor 0%,  10%  dan  20%  dalam  larutan  air  laut  selama  waktu  perend aman  3 hari,  6 hari  dan  9  hari .

## Gambar 3. Diagram Hasil Pengujian Laju Korosi Logam Besi
Berdasarkan  data  tabel  dan  gambar  diatas,  nilai  laju  korosi  akan  menurun  dengan  berta mbahnya konsentrasi  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  biji  dan  waktu  perendaman  selama  3  hari,  6  hari,  dan  9  hari  Nilai laju  korosi  menurun  dengan  penambah an  konsentrasi  inhibitor  20%  terhadap  waktu  perendama n  3  hari sebesar  23,72  mpy,  waktu  peredaman  6  hari  8,88  mpy,  dan  waktu  perendam an  9  hari  sebesar  4,83  mpy Dengan  penambah an  konsentrasi  inhibitor  daun  jambu  biji  yang  ditambahkan  pada  medium  korosi  larutan NaCl  3,5%  dapat  menyebabkan  menurunnya  laju  korosi  logam  besi  yang  diuji.  Semakin  lama  waktu perendama n  dalam  ekstrak  daun  jambu  biji  maka  laju  korosi  semakin  menurun  karena  lapisan  tipis  dari senyawa  tanin  yang  terbentuk  sehingga  dapat  menghalangi  korosi  untuk  masuk  ke  permukaan  sampe l  yang mengakibatkan  laju  korosi  semakin  lama  semakin  menurun.  waktu  perendama n  9  hari  lebih  efektif  untuk menurunkan  laju  korosi  .  Dari  Gambar  3.  Dapat  dilihat  massa  logam   yang  hilang  pada  proses  dengan  inhibitor lebih  sedikit  dibanding  proses  tanpa  inhibitor.  Sehingga  dapat  dibuktikan  bahwa  ekstrak  daun  jambu  biji berguna  melindungi  logam  untuk  mengura ngi  terjadinya  korosi  pada  sampel  logam  besi  tersebut.
Gambar 4. Diagram Pengurangan Massa Logam Besi Terhadap Waktu Perendaman
3 Hari  6 Hari  9 Hari Waktu Perendaman 0,00 4,83 20% 8,88 10,00 10% 10,13 16,34 0% 28,06 35,43 29,31 23,72 40,00 30,00 20,00 48,10 50,00 3 Hari  6 Hari  9 Hari Waktu Perendaman 0,00 0,06 0,06 20% 0,12 0,12 0,12 0,08 0,10 0% 10% 0,17 0,20 0,21 0,30 0,32 0,40 L aj u K or os i (m p y) K eh il an gan M as sa ( gr am )
Perhitungan  efisiensinya  dalam  mengha mbat  laju  korosi  Terdapat  pada  tabel  nilai  efisiensi  inhibitor  dengan variasi  konsentrasi  ekstrak  daun  jambu  biji  yaitu  sebesar  0%,  10%,  dan  20%.
Tabel 2 . Nilai Efisiensi dalam menghambat  laju korosi logam besi Wa ktu Perenda ma n Konsentra si Inhibitor Efisiensi 3 ha ri 0% 10% 26,34% 20% 50,68% 6 ha ri 0% 10% 44,24% 20% 69,70% 9 ha ri 0% 10% 63,89% 20% 82,77%
Nilai efisiensi maksimum pada tabel diatas adalah  pada  waktu  9 hari dengan konsentrasi inhibitor 20% sebesar 82,77%  ini menunjukkan kemampuan inhibitor untuk menghambat laju korosi  dimana bahwas annya semakin  bes ar  nilai  inhibitor  yang  ditambahkan  kedalam  media  korosi,  Dasarnya  inhibitor  pada  sistem  ini membentuk lapisan pelindung tipis pada permukaanny a. Inhibitor yang diproses dari ekstrak daun jambu biji ini akan melindunhgi  sampel dari korosi pada  medium  larutan  NaCl 3,5%
Hasil  pengukuran  densitas  logam  besi  yang  telah  direndam  selama  waktu  3  hari,  6  hari  dan  9  hari  pada medium  korosi  NaCl  3,5%  dengan  penam bahan  ekstrak  daun  jambu  biji  denga n  variasi  konsentrasi  inhibitor sebanyak  0%,  10%  dan  20%  dilakukan  dengan  menggun aka n  pengukuran  dimensi  volume  seperti  pada  tabel  4.3
Tabel  3 . Hasil  Pengukura n  Densitas  Logam  Besi Waktu Perendaman Konsentrasi Inhibitor Densitas  (gram/ cm 3 ) 3  hari 0% 6,57 10% 6,59 20% 6,60 6  hari 0% 6,81 10% 6,84 20% 6,86 9  hari 0% 7,18 10% 7,20 20% 7,21
hubungan  antara  nilai  densitas  logam  besi  terhad ap  penamba han  ekstrak  daun  jambu  biji  seperti  pada gambar  berikut  ini
Gambar  4. Diagram  Hubungan  Densitas  Logam  Besi
Pada  gambar  4  nilai  pengukuran  densitas  bervariasi  dengan  pe nambaha n  konsentrasi  inhibitor  berupa ekstrak  daun  jambu  biji.  Nilai  densitas  awal  mengalami  penurunan  sesuai  dengan  massa  logam  besi  sebelum perendama n.  Sedangkan  pada  nilai  densitas  akhir  mengalami  peningkatan  setelah  adanya  perendaman  variasi konsentarsi  inhibitor.  Hal  ini  dipengaru hi  oleh  variasi  konsentrasi  0%  hingga  20%  inhibitor  yang  secara bertahap  menemp el  pada  permukaan  logam  besi  dan  terbentuk  kepadatan  lapisan  inhibitor  pada  sampel sehingga  mempengaruhi  nilai  densitas.
Pengukuran  nilai kekerasan  logam  besi  menggunakan  metode vikers dengan  alat Hardness  Tester  No. A4- E2  sesuai  dengan  satandarisasi  ASTM  E92-82.  Berikut  hasil  pengukuran  kekerasan
Tabel  4 .  Hasil  Pengukur an  Kekerasan  dengan  beban  5  Kg  pada  logam  Besi Waktu Perendaman Konsentrasi Inhibitor HVN (Kg/mm 3 ) 3  hari 0% 135,76 10% 136,33 20% 142,80 6  hari 0% 138,33 10% 139,32 20% 145,80 9  hari 0% 140,90 10% 150,00 20% 154,07
Hubungan antara nilai kekerasan logam besi terhadap penambahan konsentrasi inhibitor ekstrak daun jambu biji  Pada proses  perendaman,  mengalami  peningkatan di  konsentrasi inhibitor  20%   dengan  nilai kekerasan sebesar  154,07  Kg/mm 2 .
Waktu Perendaman 9 Ha ri 6 Ha ri 3 Ha ri 6,00 0% 10% 20% 6,40 6,60 6,57 60
6,81
6, 6,82 6,80 6,86 7,18 7,20 7,20 7,21 D e n si ta s (g r a m /C m 3 )
Gambar  5. Diagram  Nilai  Kekerasan  Logam  Besi
Beradasarkan  hasil  penelitian  pengaruh  variasi  waktu  perendaman  terhadap  logam  besi  menggu nakan inhibitor  ekstrak  daun  jambu  pada  media  korosi  larutan  NaCl  3.5  %  ini  menunjukkan  besar  nilai  laju  korosi menurun  seiring  bertambahnya  inhibitor  daun  jambu  biji,  pada  media  korosi  ini   menunjukkan  ekstrak  daun jambu  biji  sebagai  inhibitor  efektif  untuk  menurunkan  laju  korosi

## Ucapan  Terimakasih
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  Ibu  Dosen  Pembimbing   (Masthura,  S.Si.,M.Si  dan  Miftahul  Husnah,  S.Pd., M.Si.)  yang  telah  membantu  dan  membimbing  penulis  dalam   menyelesaikan  penelitian  ini.  Terima  Kasih  juga kepada  UPTD  Balai  Pengujian  dan  Sertifikasi  Mutu  Barang  (BPSMB)  Medan  sebagai  institusi  yang  mend ukung penyelesaian  penelitian  ini.

## Daftar  Pustaka
Afithroni Lubis Habibie, A. E. (2014).  Pengaruh  Daun Teh Dan Daun  Jambu  Biji Sebagai  Inhibtor Organik Alami Pada  Baja  Ss 304  Dalam Larutan  Asam. Jurnal Teknik Mesin , 9-13.
Alexander,  V. (2021).  APLIKASI  SERBUK  DAUN  SIRSAK  (Annona  muricata  L.)  Sebagai  Inhibitor  Korosi  Besi  Pada Medium  Natrium  Klorida . Skripsi .
Anwar,  S. (2019). Pengaruh  Inhibitor Ekstrak Kulit Semangka  Terhadap  Laju  korosi dan Sifat Mekanik Logam Besi Dalam  Medium  Air Laut. Universitas Sumatera Utara . Gapsari,  F.  (2017). Penghantar  Korosi. Malang:  UB  Press.
Gyani  Ubaydillah,  N. M. (2019).  Pengaruh  Penambahan  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  Terhadap  Laju  Korosi Pada  Rantai  Dapra  Kapal. Jurnal  Teknik  MERC  (Mecanical  Engineering  Research  Colletion) . Hari, A., & Daryanto.  (1999). Ilmu Bahan . Jakarta:  PT Bumi AKsara. Irwandy.  (2013). Ilmu Logam. Bogor:  PT. Penerbit  IPB Press.
Lusiana  Br  Turnip,  S. H.  (2015).  Pengaruh  Penamba han  Inhibitor  Ekstrak  Kulit  Buah  Manggis  Terhadap Penurunan  Laju  Korosi  Baja  St-37. Jurnal  Fisika  Unand ,  144  -149.
Mega,  W.  (2013).  Penga ruh  Waktu  perend aman  Baja  Dengan  Ekstrak  Buah  Pinang  Dengan  HCL  Terhadap  Laju Korosi  Dan  Potensial  Logam. Pillar  of Phyisics ,  59-67.
Nnaji,  N. J.-E. (2013).  Spectroscopic characterization  of red  onion skin tannin and it’s use as alternative aluminium  corrosion inhibitor in hydrochloric acid solutions. Int. J. Electrochem , 1735-1758. Purnomo,  H. (2020).  Efektivitas  Ekstrak  Daun  Kelor(Moringa  oleifera  L)  Sebagai  Inhibitor  Alami  Terhadap  Laju Korosi  Logam  Tembaga  Dalam  Medium  HCL  1  M. Universitas  Sumatera  Utara .
Rozanna  Sri Irianty, k. (2013).  Ekstrak Daun Pepaya  sebagai Inhibitor Korosi pada  Baja  AISI 4140  dalam Medium  Air Laut. Jurnal Teknobiologi , 77-82. Sandra  Arifin Aziz, t. R. (2016). Daun Jambu Biji Sebagai Bahan baku Obat. Bogor:  PT Penerbit  IPB Press. Widjastuti,  T. (2009).  Pemanfaatan  Tepung  Daun  Pepaya  (Carica  Papaya.  LL  ess)  dalam  upaya  peningkatan produksi dan  kualitas telur ayam  sentul. Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian , 268-273.
160,00
150,00
140,00 130,00 120,00 154,07 150,00 142,80 145,80 139,32 136,33 140,90 135,76 138,33 0% 10% 3 hari  6 hari 9 hari 20%
Konsentrasi Inhibitor k ek er as an ( K g/ m m 2)